479 



Bulletin de rytcadëniie Impériale 



4SO 



fast 12%; beim darauf folgenden Abloschen 

 vergrôssert er sicli wiedcr. 



Rûckblick. Die Reilie derjenigen Metalle, welche 

 einem starken luid anlialtenden Gliihen iiicht ausge- 

 setzt wurden, ist liiermit abgeschlossen. Sie ergaben 

 aile das gleicbe Résultat : 



VerringeruDg des Widerstandes beim Weicli- 

 machen des Dralites durch Ausgliilien und wieder 

 Vergrôsserung desselben beim Abloschen, so 

 weit ein Solches zu beobacliten ausfHhrbar war. Es 

 solleu nun die fiir die anderen Metalle gefiiiidenen 

 Resultate dargelegt werden. 



VII. Stahl. 



Von ganz besonderem Interesse musste die Unter- 

 suchiing des Stables sein, da, wie § 1 erwàhnt, Mous- 

 son beim Ausgliihen eines durcli Ausziehen geliârte- 

 ten Drahtes eine Vergrôsserung des Widerstandes, 

 wahrend Bequerel eine Verminderung bei dem ver- 

 wandten KiJrper Eisen gefunden hatten. Die ausge- 

 fuhrte Untersucliung zeigte klar den Grund jenes Wi- 

 derspruches. Es wurden zwei Drilhte von 0,55 Mm. 

 Dicke und 485 Mm. Lange untersucht, deren erster 

 (A) durch die Gasflamme, wahrend der zweite(i?) durch 

 den galvanischen Strom ausgegliiht wurden. Die 

 Messung des Widerstandes ergab 0,35258 Siem. 

 Einh., woraus sich der spec. Widerstand des benutzten 

 Drahtes zu 1G,64 ergiebt (Hg=: 100). 



Draht A. 27. Dec. 187G (8. Jan.) 1877. 

 Gcgliiht durch die Gasflamme. 



ti' ï n fi t .1 



Widerst, 



Zeit. Temp. d. 

 Wassers. 



Einst. (1 

 Eh. II. 



1) Draht hart 68,2 1,00000 8*4'" 18,4° 



2) » sehrheiss. 202,4 0,96630 8 7 — 



3) » rothgliihend 



einen Moment. . . 162,6 0,97629 8 11 — 

 4)Drahtweissgl.. .—242,7 1,07807 8 17 18,5° 



Wir finden das iiberraschende Résultat, dass der 

 Stahl-Draht beim ersten nicht zu starken Ausgliihen 

 und Wcichmachen eine Vcrringerung des Wider- 

 standes zeigte, ganz so, wie die friiher untersuchten 

 Drâhte; beim stârkeren Gliihen dagegen wuchs der 

 Widerstand wieder und wurde zuletzt um fast 8% 

 grôsser, als er urspriinglicli geweseu war. Bei der 

 letzten Einstellung musste der Rhéostat 1 herabge- 



schraubt werden, woraus die négative Einstellung des 

 Rheostaten II berechnct worden ist. 



Draht B. 8. (20.) Dec. 1876. 

 Gegliiht durch Strome. 



Einst. d. 

 Rh. II. 



Widerst. Zeit. T-^""!' ''• 



Wassers. 



1) Draht hart 176,4 1,00000 3*48'" 16,6° 



2) Strom 3" Draht 



sehr heiss .... 203,2 0,99327 — — 



3) Draht hellroth 



einen Moment . 366,8 0,95219 3 57 16,5 



4) abgelijscht 341,1 0,95869 — — 



5) Dr. hellroth 2 



Minuten lang . . 66,4 1,02762 4 7 16,4 



6) abgeloscht .... 42,7 1,03358 410 — 



7) Dr. hellroth 1 



Min. 20 Sec . . 23,7 1,03835 — — 



Genau dasselbe Résultat, wie bei Drajit A ! Aus- 

 serdem ist aber hier zwei Mal die Wirkung des Ab- 

 loschens beobachtet. Obwohl die erste Abloschung 

 stattfimd, als der Draht nur wenig gegliiht, sein Wi- 

 derstand also nahe beim Minimum war, die zweite 

 aber nach anhaltendem Gliihen, als der wieder gestie- 

 gene Widerstand den urspriinglichen Werth bereits 

 um fast 3% tiberschritten hatte, ergaben doch beide 

 ein fast identisches Résultat : Vergrôsserung des Wi- 

 derstandes um 25,7 und 23,7 Scalentheile, was etwa 

 0,6% des gesammten Widerstandes ausmacht. Im 

 Ganzen crhalten wir also fiir Stahl das folgende Ré- 

 sultat: 



Beim ersten schwachen Ausgliihen eines 

 harten Stahldrahtes verringert sich sein Wi- 

 derstand um etwa 5%; bei anhaltendem Gliihen 

 wàchst derselbe wiederum und kann seinen 

 urspriinglichen Werth um 8yQ iibertreffen. 

 Beim Abloschen vergrôssert sich der Wider- 

 stand. 



Die Vergrôsserung des Widerstandes bei anhal- 

 tendem Gliihen mag eine Folge der an der Luft statt- 

 findenden Oxydation sein. Wir werden sehen, dass die 

 hier beobaclitete Doppelwirkung des Ausgliihens auf 

 den Widerstand bei allen nachfolgenden Metallen (Fe, 

 Messing, Cu, Pt, Ncusilber) bemerkbar war. Da un- 

 ter diesen auch Platina war, so wird die zweite Wir- 

 kung wohl kaum lediglich als Folge der Oxydation 



